208 minéralogie de la FRANCE 
Coloration et éclat. Incolore, jaune ou brun enfumé (jargon), orange, 
rouge, brunâtre (hyacinthe), vert. La couleur est parfois variée dans un 
même cristal et distribuée suivant des zones parallèles aux faces m et 
Les variétés colorées perdent leur couleur j^ar exposition à la 
lumière ou par calcination. M. Spezzia a montré que dans ce dernier 
cas les variations de couleur sont dues à de l’oxyde de fer [Att. Sc. 
Tosc. XII. 37. 1896). Poussière incolore. 
Eclat adamantin. Transparent ou translucide. 
Propriétés optiques. Uniaxe et positif (zîg.) 
Ils = 1 j 9682 (Ceylan) Sanger (D). 
Hp = 1,9239. 
ng — np = 0,0443. 
Le zircon présente parfois des anomalies optic[ues étudiées par 
Mallard, Brauns et Wallerant. Les cristaux taillés normalement à 
1 axe se montrent formés par quatre secteurs biaxes, séparés par les 
diagonales de la face, avec parfois une place centrale uniaxe; la bis- 
sectrice est parallèle à l’axe quaternaire, le plan des axes est un peu 
incliné sur la trace de 1 un des plans diagonaux de la section , les 
quatre secteurs ayant une orientation symétrique par rapport à l'axe 
(juaternaire : 1 écartement de 1 axe est faible. Mallard considère le 
minéral comme monoclinique. 
Pléochroïsme . Les cristaux de zircon hyacinthe, examinés en lames 
d’une épaisseur supérieure à un millimètre, sont à jjeine pléochro'iques, 
avec maximum suivant rig. 
Inclusions. Le zircon renferme assez souvent des inclusions micros- 
copiques (inclusions licjuides avec bulle, inclusions gazeuses et peut- 
etro vitreuses, cristaux aciculaires de nature indéterminée). 
Composition chimique. La composition théorique corre.spondant â la 
formule (Zr, Si)0“ est donnée en a ; il existe généralement un jieu 
d’oxyde de fer. 
Analyses du zircon d’Espaly. 
a) par Berzelius (P. A. IV. 131. 1825) ; 
b) par Nylander (Act. Cniv. Lund II, in N. J. 488. 1870). 
a) 
c) 
SiOL... 
. . 32,8 
33,48 
33,23 
ZrO^. . . . 
. . 67,2 
67,16 
66,03 
Fe^OL . . 
» 
0,62 
100,0 
100,64 
99,88 
